.Miiieralüj;isch(' Notizen aus RöhniuMi. o59 



und Kupferkies, Bleiglanz, Sclnvefelkios, Zinkblende, sämmtlich nur 

 (lerh, etwas Weissbleierz, das man auf Klüften aucb in sehr kleinen, 

 aber stark glänzenden, fast wasserklaren Kryställchen antrifft, und 

 endlich noch weit seltener Pyr(tmorphit. Die Klüfte werden bisweilen 

 auch von dendritischen Zeichnungen von Eisen- und Manganoxyd- 

 hydraten bedeckt oder sind mit einer Schichte einer gelblich- oder 

 grünlich-braunen, sehr weichen, sich seifenartig anfühlenden, fein- 

 faserigen Substanz (wohl Seh eer er's Neolith) überzogen. Immer 

 aber spielen hier die Kupfersulphurete eine weit untergeordnetere 

 Rolle, als in dem Quarz. 



Das Mineral selbst stellt eine ganz dichte, verschwindend-kör- 

 nige Masse dar, die aber, unter dem Mikroskope betrachtet, eine 

 deutliche krystallinische Structur zeigt. Sie ist zuweilen, besonders 

 stellenweise, lichtgrün in verschiedener Intensität gefärbt, was aber, 

 wie die Betrachtung unter der Loupe lehrt, nur von einer Beimen- 

 gung von Allophan, Kieselkupfer und erdigem Malachit herrührt. 

 Besonders auf den Klüften treten diese Substanzen deutlicher hervor; 

 hat man jedoch das Mineral kurze Zeit mit verdünnter kalter Salzsäure 

 digerii't, so erscheint dasselbe rein weiss. Auf diese Weise gereinigt, 

 gab es als Mittel aus mehreren Wägungen des Pulvers ein specilisches 

 Gewicht von 3-3976. Der Strich ist matt, weiss; die Härte zwischen 

 5*o und 6*0. Das Mineral ist nur an dünnen Kanten sehr schwach 

 durchscheinend. 



In dünnen Splittern und in Pulverform vor dem Löthrohre 

 erhitzt, schmilzt es ziemlich schwer und ruhig zu einem weissen 

 emailartigen Glase. In Borax löst es sich leicht und unter schwa- 

 chem Aufschäumen zu einem nach dem Erkalten durch Eisen schwach 

 gelb gefärbten durchsichtigen Glase. Weit langsamer erhält man 

 ein solches beim Zusammenschmelzen mit Phosphorsalz und es 

 schwimmt dann darin die Kieselerde als weisses Skelet. Wenn man 

 die Probe mit Kobaltsolution befeuchtet und erhitzt, so wird sie an 

 den geschmolzenen Kanten nach dem Erkalten blassroth. Mit Soda 

 und Salpeter auf dem Platinbleche erhitzt, bläht sie sich auf, ehe sie 

 zusammenschmilzt, wobei eine blassgrüne Färbung hervortritt. Setzt 

 man eine grössere Menge des gepulverten Mincrales zu, so schmilzt 

 das Ganze nur zur schlackigen Masse. 



In erhitzter Salzsäure löst sich das Mineral unter Ausscheidung 

 von Kieselgallerte leicht zur intensiv gelben Solution. 



36* 



